320 Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



zellen betragt 1,3 3,72 mm, ihre maximale Breite 15 24 it. Die Ver- 

 dickung der Wand ist immerhin eine so machtige, daC das Lumen der 

 Zelle meist bloB den dritten Teil des Querschnittsdurchmessers der Zelle 

 n;ich der Ouere mifit. Von Strukturverhaltnissen ist direkt nur das 

 Auftreten von schief verlaufenden, spaltenformigen Poren, die indes nur 

 sparlich vorkommen, zu bemerken 1 ). Die mit Kalilauge vorbehandelte 

 Faser nimmt, wenn sie gequetscht wird, eine schraubige Streifung an. 

 Die Zelle nimmt von dem konischen Ende nach der Mitte bin regel- 

 maBig an Dicke zu. Nur sehr selten findet man einzelne Zellen mit 

 gabelformigen Enden. 



Diese Faser wird im fein zubereiteten Zustande zu Geweben (Aloe- 

 tiichern) verarbeitet. 



29. Bromeliafaser (Ananasfaser, Silkgrass z. T.). 



Unter den zahlreichen Bromelia-Arien, welche durchweg den warmen 

 Gebieten Amerikas angehoren, befinden sicb einzelne, welche Gebrauchs- 

 fasern liefern, darunter auch die bekannte Ananas, Bromelia Ananas 

 (Ananas sativa), welche vorzugsweise ihrer Fruchtstande halber fast 

 in der ganzen Tropenwelt gebaut wird. 



Stets sind es die Fasern der Blatter, welche der Benutzung zu- 

 gefuhrt werden; aber die Fasern der Bromelia- Arten stimmen im aufieren 

 Charakter nicht miteinander iiberein; einzelne Arten geben iiberaus feine 

 Fasern, welche zu den zartesten Gespinsten und Geweben Verwendung 

 finden, wahrend andere nur zu Seilerwaren dienen oder in der Biirsten- 

 fabrikation gebraucht werden. Ubrigens kann auch, wie wir sehen 

 werden, die Art der Kultur einen betrachtlichen EinfluB auf die Qualitat 

 der Faser ausiiben. 



Gerade iiber die Fasern der bekanntesten Bromeliaart (Bromelia 

 Ananas) finden sich in der Literatur die widersprechendsten Angaben. 

 Oft erwahnt wird der durch seine Feinheit ausgezeichnete Ananas- 

 batist, welcher aus den Blattern der genannten Bromeliaart erzeugt 

 werden soil 2 ). Nach den Angaben von Watt findet die Ananasfaser Ver- 

 wendung als Ersatz fur Seide. Hingegen soil nach Semler 3 ) diese Faser 

 kurz und zur Darstellung von feinen Geweben nicht benutzbar sein, 

 wahrend andere sie wieder zur Herstellung groberer Artikel (Seilerwaren) 



1) v. Hohnel, Mikroskopie der Faserstoffe, 2. Aufl. 1905. Auf das Auftreten 

 sparlicher, schief verlaufender, spaltenformiger Poren habe ich schon friiher (1. Aufl. 

 dieses Werkes p. 431) aufmerksam gemacht. v. Hohnel bildet (1. c., p. 67) diese 

 Poren auch ab. 



2) S. z. B. Sadebeck, Die Kulturpflanzen der deutschen Kolonien und ihre Er- 

 zeugnisse. Jena 1899, p. 312. Watt, Comm. Prod. (1908), p. 69. 



3) 1. c., p. 707. 



